l^o OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE^ 



produit cxtre tois , il me remit plufieurs morceaux d'acier bourfouffle, 

 corr/me plus difpofe a fe penerrer de feu &c a entrer en fufion j on 

 appelle acier bourfouffle les banes de fer qui fortent du fourneau de 

 cementation , patce qu'en efter leur furface eft remplie de jfouffliires 

 plus ou moins confiderables. On fait, au refte , que dans cet etat, 

 ces banes ne peuvent plus fe forger a froid , qu'elles fe caftent ai- 

 fement , 6c que le grain de cette caflure ne reffemble ni a celui du. 

 fer , ni a celui de l'acier , ni meme a celui de la fonte ordinaire. 

 Aptes avoir bien examine routes ces circonftances, je crois pouvoir 

 dire qu'il n'y a rien de moins fonde que l'opinion ou Ten a ete 

 long-rems, que l'acier de fonte etoit neceffairemenr plus parfait que 

 l'acier de cementation , parce que le dernier ne pouvoir etre purge 

 des parties heterogenes qu'il contenoir. Je fuis perfuade que dans 

 cette operation, le fer eft amend a un poinr de fufion fufEfante pour 

 que l'attradlion, qu'eprouvent les parties fimilaires, pouffe au-dehors 

 tout ce qui leur eft etranger. 11 n'eft pas meme befoin de fup- 

 pofer que le cement fert de moule pour conferver aux barres ce- 

 mentees leur premiere forme , il fufrit de fe rappeller ce qui fe 

 pa lie dans la liquation, pour etre convaincu qu'un meral ramolli 

 par le feu , peut laiffer echapper fon alliage fans arriver a l'etat 

 de fluidite. Cette theorie , que je ne fais qu'indiquer ici en paf- 

 fant , meriteroir , fans doute , d'etre developpee ; mais elle m'e- 

 carteroit trop de mon fujet. 



Le zj. Avril , je mis dans un creufet de plomb noir un mor- 

 ceau de cet acier bourfouffle, du poids exad de 9 gros 64 grains; 

 j'imaginai d'en tentet la fufion fans autres fondans que cette ef- 

 pece de laitier de fourneau qui eft blanc , tres-leger , comme ecu- 

 meux , Sc qui , aprcs avoir recu l'humidite de l'haleine , fait en- 

 tendre un cracquement dans routes les parties de fa furface : il y 

 eut fufion parfaite en deux heures &c demie de terns , au four- 

 neau de M. Macquer; le culot bien arrondi pefoit 10 gros 2 grains,, 

 ce qui faifoit une augmentation de 10 grains que j'attribuai, fanj 

 hefiter , aux parties de fer que contenoit ce laitier , & qui s e- 

 toient reunies au culor. Toure la furface de ce culot etoit con- 

 vene de lignes entrecoupees regulierement comme une hachure , 

 & formoit un relief rres-fenfible , a la referve d'un feul endroit 

 de la furface fuperieure que fair avoir frappe , parce que le flux 

 n'etoit pas affez abondanr , & qui avoir un coup - d'ceil de fee 

 brule. 



Je compris des-lors que ces protuberances n'etoient pas un puc 

 effet du hafard ; mais j'etois bien eloigne de penfer que je parvien- 

 drois a les produire a volonte , avec routes- fortes de terres ferru- 



